Dual-phase steel
दोहरे चरण वाला इस्पात (डी. पी. इस्पात) एक उच्च शक्ति वाला इस्पात है जिसमें एक फेरिटिक-मार्टेन्सिटिक सूक्ष्म संरचना होती है। डी. पी. स्टील्स का उत्पादन निम्न या मध्यम कार्बन स्टील्स से किया जाता है जिन्हें निरंतर शीतलन परिवर्तन आरेख से निर्धारित ए1 से ऊपर लेकिन ए3 से नीचे के तापमान से बुझाया जाता है। इसके परिणामस्वरूप एक सूक्ष्म संरचना होती है जिसमें एक नरम फेराइट मैट्रिक्स होता है जिसमें द्वितीयक चरण के रूप में मार्टेंसाइट के द्वीप होते हैं (मार्टेंसाइट तन्यता शक्ति को बढ़ाता है)। इसलिए, डी. पी. स्टील्स का समग्र व्यवहार आयतन अंश, आकृति विज्ञान (आकार, पहलू अनुपात, परस्पर जुड़ाव, आदि) द्वारा नियंत्रित होता है। ), अनाज का आकार और कार्बन की मात्रा। इन सूक्ष्म संरचनाओं को प्राप्त करने के लिए, डी. पी. स्टील्स में आम तौर पर 0.06-0.15 डब्ल्यू. टी.% सी और 1.5-3% एम. एन. होता है (पहला मार्टेंसाइट को मजबूत करता है, और दूसरा फेराइट में ठोस घोल को मजबूत करता है, जबकि दोनों ऑस्टेनाइट को स्थिर करते हैं), सी. आर. एंड एम. ओ. (पर्लाइट या बैनाइट के गठन को रोकने के लिए), सी. आई. (फेराइट परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए), वी. और एन. बी. (वर्षा को मजबूत करने और सूक्ष्म संरचना परिष्करण के लिए)। सूक्ष्म मिश्र धातु इस्पात की तुलना में अधिक गठन क्षमता के साथ उच्च शक्ति वाले स्टील का उत्पादन करने की इच्छा ने 1970 के दशक में डी. पी. स्टील के विकास का नेतृत्व किया। डी. पी. स्टील्स में कम प्रारंभिक उपज तनाव (फेराइट चरण द्वारा प्रदान किया गया), उच्च प्रारंभिक चरण तनाव कठोरता और मैक्रोस्कोपिक रूप से सजातीय प्लास्टिक प्रवाह (लुडर्स प्रभाव की अनुपस्थिति के माध्यम से सक्षम) के साथ संयुक्त रूप से उच्च अंतिम तन्यता शक्ति (यू. टी. एस., मार्टेंसाइट द्वारा सक्षम) होती है। ये सुविधाएँ डी. पी. स्टील को मोटर वाहन से संबंधित शीट बनाने के संचालन के लिए आदर्श सामग्री प्रदान करती हैं। स्टील पिघलना कनवर्टर में एक ऑक्सीजन शीर्ष उड़ाने की प्रक्रिया में उत्पादित किया जाता है, और माध्यमिक धातु विज्ञान चरण में एक मिश्र धातु उपचार से गुजरता है। उत्पाद एल्यूमीनियम-निर्मित स्टील है, जिसमें मैंगनीज, क्रोमियम और सिलिकॉन के साथ संरचना द्वारा प्राप्त उच्च तन्यता शक्ति है। उनके लाभ इस प्रकार हैंः कम उपज शक्ति कम उपज और तन्यता शक्ति अनुपात (उपज शक्ति/तन्यता शक्ति = 0.5) उच्च प्रारंभिक तनाव कठोरता दर अच्छी समान लंबाई एक उच्च तनाव दर संवेदनशीलता (जितनी तेजी से इसे कुचल दिया जाता है उतनी ही अधिक ऊर्जा अवशोषित होती है) अच्छी थकान प्रतिरोध इन गुणों के कारण डी. पी. स्टील्स का उपयोग अक्सर मोटर वाहन बॉडी पैनलों, पहियों और बंपर के लिए किया जाता है। संदर्भ ग्रंथ सूची टिप्पणियाँ। .. .. .. .. स्टील वाहन प्रौद्योगिकी